A. POURCEL — L'ÉTAT ACTUEL DE L'INDUSTRIE DE LA FONTE EN FRANGE 'û'.i 



IV. — Classement iu:s Fontes. 



Lorsqu'on classe les fontes simplement par la 

 couleur de leur cassure, la fonte blanche figure 

 comme le dernier terme d'une série continue, 

 comprenant habituellement sept numéros, dont le 

 premier est occupé par la fonte noire très graphi- 

 teuse '. C'est par nuance graduée que se révèle à 

 l'œil le passage d'un numéro au suivant jusqu'à la 

 lonle blanche.Len°5,qui marque la limite du gris, 

 présente un grain serré, homogène, de nuance grise- 

 cendrée; et le n" (), transition du gris au blanc, 

 comprend deux nuances désignées par les noms 

 de truité-blanc, et truitè-gris, suivant qu'il présente 

 un fond blanc tacheté de gris, ou un fond gris 

 tacheté de points blancs -. 



Au poinl de vue plus pratique de leur emploi 

 industriel, les fontes peuvent être classées en deux 

 catégories : 



a) Celles que l'on met en œuvre directement, 

 ou, du moins, sans leur faire subir un traitement 

 qui les dénature : Faillis de moulage; 



b Celles que l'on dénature par divers procèdes 

 pour fournir un métal ductile et malléable, soudé 



presque l'identifier, et ne rappelle que Je loin celle Ju 

 soufre dont parle LeJcbur. Quant à son tôle dans les l'ers 

 carbures, il reste encore bien obscur. 



Le chrome et le tungstène paraissent agir comme le 

 manganèse. Le chrome, surtout, augmente le point de satu- 

 ration pour le carbone. Tous les deux le maintiennent à 

 l'état combiné dans les alliages carbures riches ; mais ce 

 qui les différencie l'un et l'autre du manganèse, c'est qu'ils 

 augmentent notablement la proportion du rnrbone de ror- 

 bitre aux dépens du carbone de trempe, comme le prouvent 

 les lois du refroidissement auxquelles ils obéissent et qu'ont 

 fixées les études de M. Osmond. 



Les fontes riches en. nickel ont cette faculté plus accentuée 

 encore de ne fixer, peut-être, à l'état de carbone de trempe, 

 la moindre trace de leur carbone combiné. 



Sans doute, tous ces corps étrangers, qui apportent de si 

 profondes modifications dans l'état du carbone, doivent 

 exercer une action non moins accentuée sur les états allo- 

 tropiques du fer dans la fonte. Les expériences de l'Amé- 

 ricain Keep sur les lois du refroidissement à partir du point 

 de solidification des fontes siliceuses — expériences 

 exposées d'une façon si claire par M. l'ingénieur Henning, 

 au Congrès international de Zurich fa), — paraissent bien 

 l'indiquer. C'est là un champ d'études encore peu exploré, 

 mais dont les découvertes ne sauraient avoir pour la fonte 

 l'importance qu'elles peuvent avoir et qu'elles ont déjà pour 

 les alliages peu carbures, pour l'acier. 



1 Ledebur admet comme termes extrêmes de la série, 

 d'une part, le ferro-silicium et, de l'autre, le ferro-manga- 

 nèse. Manuel ite la Métallurgie du Fer. Tome I", traduit 

 par de Langiade et F. Valton. Baudry et C ie , éditeurs. 

 1895. 



3 L'artillerie delà marine classe les fontes qu'elle emploie, 

 fontes au bois, en cinq numéros avec des intercalations : 

 n' 1 et n" 1 bis ; n" ;i et n" 5 bis. La forme du grain, autant 

 que sa grosseur, intervient dans l'appréciation du numéro 

 du classement. 



Les dill'érences do compositions chimiques, outre les 

 numéros extrêmes, ne sont jamais très accentuées : 1/2 •/• 

 pour le carbone, 3 à i millièmes pour le silicium. 



(«) Congrès international pour l'unification des méthodes d'essai 

 des matériaux de construction, tenu les 9, 10 et 1 1 septembre dernier 

 à Zurich. 



ou fondu, c'esl-à-dire du fer ou de l'acier : Foule* 



d'affinage. 



Les fontes riches en silicium ou en manganèse 

 restent en dehors de ces deux grandes divisions 

 et formenl avec le ferro-chrome, le ferro-tung- 

 stène, etc., une catégorie spéciale de produits con- 

 sidérés plutôt comme réactif* chimiques des aciers. 



Et maintenant, tandis que, dans les fontes de 

 moulage, l'influence des corps étrangers est 

 presque exclusivement envisagée au point de 

 vue des modifications aux propriétés mécaniques 

 qu'apporte leur présence, c'est, au contraire, 

 sous le rapport du rôle chimique qu'ils jouent 

 dans les différentes opérations de dénaiuration 

 qu'elles sont destinées à subir, qu'il est intéres- 

 sant d'étudier leur action dans les fontes d'alli- 

 nage. Ainsi, le phosphore, — qui a un rôle prépon- 

 dérant comme élément calorifique, dans la fonte 

 d'affinage dite Fonte Thomas, qui est transformée 

 en acier dans le convertisseur Ressemer à garnis- 

 sage basique, — est absolument ou presque abso- 

 lument prohibé, comme un élément nuisible, de la 

 fonte d'affinage qui est convertie en acier dans la 

 cornue Ressemer à garnissage acide. Et, dans la 

 fonte de moulage, où sa présence apporte de 

 la fluidité, on ne le tolère toutefois qu'à faible 

 dose, parce qu'il en altère la résistance au choc. 

 Ainsi, les fontes de moulage qui ne contiennent 

 qu'un minimum de phosphore, 0,20 à 0,30, sont 

 désignées sous le nom de fontes fortes ou résistantes. 



Les fmtes de moulage sont comprises dans les 

 quatre ou les cinq numéros de nuance grise. 

 Exceptionnellement, et, pour certain matériel, la 

 fonte truitée grise trouve un emploi, mais toujours 

 restreint. On a déjà cité les canons fondus à Fins- 

 pong (Suède) avec une fonte truitée ou piquée, con- 

 tenant 0,13 à 0,20 de soufre. Les cylindres de la- 

 minoirs sont aussi faits avec de la fonte n c C>, truitée- 

 grise. 



Le graphite étant l'élément constituant essentiel 

 des fontes moulées, le silicium qui le fait naître 

 en est considéré, lui, comme l'élément indispen- 

 sable ' . Le phosphore y est admis à des doses va- 

 riables, depuis 0,20 à 1,80 % suivant les circon- 

 stances que doit apprécier le metteur en œuvre, et 

 le manganèse, qui contrebalance l'action du sili- 

 cium par rapport à la proportion de graphite, ne 

 peut y être toléré souvent qu'à des teneurs très 

 faibles : 0,20 à 0,40 »/„. 



Les fontes d'affinage peuvent être indistinctement 

 grises ou blanches. Leur composition chimique, 

 bien que subordonnée au mode de traitement em- 



1 Surtout dans les fontes brutes destinées à être refondues 

 en mélange avec des bocages ou vieilles fontes. Mais les 

 fontes supérieures d'artillerie avec 3,75 à 4,00 de carbone to- 

 tal, renferment le silicium à dose limitée entre 0,60 à 1,20 "/.. 



